— Ili — 



Mineralogia. — Sulla composmone chimica di un solf osale ài 

 S. Giorgio in Sardegna (^). Nota del dott. Probo Comucci, pre- 

 sentata dal Corrispondente Federico Millosevich (^). 



Il minerale, del quale mi occupo in questa breve Nota, mi fu donato 

 -dall' ing. Agostino Busachi, che sento il dovere di ringraziare vivamente. 

 Proviene dal permesso minerario di S. Giorgio presso Flumini maggiore in 

 Sardegna, ove forma una piccola lente racchiusa negli scisti siluriani ; ma, 

 per la sua limitata estensione, non ha, fino ad ora almeno, importanza in- 

 ^iustriale, ed è stato solo oggetto di superficiali ricerche. 



Si presenta come una massa a struttura lamellare-fìbrosa, di colore 

 grigio-piombo e a splendore metallico. La frattura è cristallina, ma non si 

 dà mai possibilità di fare una qualsiasi misura al goniometro. Per questo 

 fatto l'identificazione della sostanza si deve fondare solamente sull'analisi 

 chimica. 



Nei saggi al cannello il minerale risulta facilmente fusibile, dando 

 origine a fumi bianchi. Sul carbone si ottiene aureola gialla: in questa ed 

 in altra prova mai ho avuto odore agliaceo per arsenico. All'analisi quali- 

 tativa il minerale non diede reazione che di S, Sb, Pb con piccole quan- 

 iiità di ferro. 



Per l'analisi quantitativa la sostanza fu sciolta in acqua regia, scal- 

 dando assai leggermente per evitare possibili perdite di cloruro d'antimonio ; 

 rimasero indietro piccole quantità di solfo e qualche rara lam inetta di clo- 

 ruro di piombo. Dopo avere diluito un poco la soluzione, sempre fortemente 

 acida, fu sottoposta ad una rapida corrente di acido solfidrico; venne poi 

 diluita a poco a poco convenientemente con acqua satura di idrogeno solfo- 

 rato e lasciata molto a lungo sotto l'azione della corrente solfìdrica ; in tal 

 modo precipitarono totalmente e piombo e antimonio, come potei verificare 

 ■con successivi saggi sui filtrati, che mi servirono poi per il dosamento 

 del ferro. 



La separazione del solfuro di piombo da quello di antimonio fu fatta 

 mediante il solfuro ammonico. Il solfuro di piombo insolubile fu disciolto 

 con acido nitrico; la soluzione fu concentrata fin quasi a secchezza, addi- 

 zionata di H2 SO4 e riscaldata fino ad emissione di fumi bianchi ; vi fu 

 aggiunto infine alcool. Il solfato di piombo così ottenuto fu raccolto e pesato. 



(^) Lavoro eseguito nel Laboratorio di mineralogia del R. Istituto di studi superiori 

 ■4i Firenze. 



(^) Pervenuta all'Accademia il 22 luglio 1916. 



